tp58 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



cas, il explique les divergences considérables (de i3 à 34 pour loo de nickel) relevées 

 entre les difTérenles analyses de taenites (' ). Ces divergences étaient inévitables 

 puisque les analyses, souvent au moins, ont été faites sur des mélariges. 



» Prenons {/ig. i) les courbes de transformation magnétique des alliages de fer et 

 de nickel pendant le refroidissement. Les ordonnées sont les températures et les 

 abscisses les compositions centésimales. On a supposé, pour plus de simplicité, que 

 les deux transformations du fer coïncidaient dans tous les cas, ce qui n'est pas exact 

 pour les alliages au-dessous de lo pour loo environ. Les lignes pleines ABCD repré- 



Fig. 



Fig. 2. 



800 

 700. 

 600 



V3oo 



k! 



3o ^o So 60 ro 80 ^o IÔ6 

 JfichoL p. cent . 



10 20 3o ^o So 60 



J^icAel p. cent 



80 



go 100 



sentent le début des transfornaations et sont connues assez exactement par les expé- 

 riences de Hopkinson, de MM. Le Chatelier, Guillaume, Dumont, Dumas, Guillet et 

 de l'un de nous. Les lignes poinliliées AE, FC, CD représentent la fin des transfor- 

 Tuations : les expériences citées fournissent des renseignements qui permettent de les 

 tracer dans leur allure générale. Les lignes EF, EE', FF' sont hypothétiques. 



» Tel quel, ce diagiamme nous avait été dessiné, dès le mois d'octobre 1900, par 

 Bakhuis Roozeboom, dans une communication privée, comme la conséquence la plus 

 probable des faits alors connus, cela sous toutes réserves. Et tout ce que l'on a trouvé 

 depuis n'a fait que confirmer ces sagaces prévisions. 



» D'après ce diagramme, les alliages dont la teneur en nickel est infé- 

 rieure à OE pour 100 sont une solution solide non saturée de nickel dans 

 le fer, solution homogène du type cristallin du fer a, : elle correspond aux 

 fers météoriques dits cubiques, formés de kamacile pauvre en nickel. 



(') Apud Coam^ Meteorilenkunde, p. 101. 



